üebei- einige basische haloidhaltige Calciumaliimosilicate. 73P> 
optisch anisotropen kleinen Prismen beobachten , deren Menge 
anfangs zunimmt und dann je nach der Bildung des tetraedrischen 
Alnmosilicats sich vermindert. Eine gewisse Quantität dieser 
Prismen verbleibt sogar in solchen Schmelzen, die sehr lange er- 
hitzt wurden. Dieser Umstand ist also die Hauptursache, dass 
man so schwer das bromhaltige Aluniosilicat vollständig rein er- 
halten kann. Die beigelegte photographische Aufnahme (s. die 
Figur) stellt in 38facher Vergrösserung solch ein gemischtes 
Product dar, das man durch Schlämmen von einer grossen Menge 
kleinerer Kry stalle befreite. In der photographirten Probe zeigen 
die prismatischen Kryställchen deutlichen Hemimorphismus. Die 
Versuche, diese beiden Verbindungen (Tetraeder und Prismen) 
mittelst der schweren Flüssigkeiten zu scheiden, waren resultatlos. 
Um also dieses prismatische Alumosilicat frei zu erhalten, 
erhitzte ich grosse Quantitäten von Kaolin mit einer kleineren 
Quantität Calciumbromid, wie bei den vorigen Versuchen. Ich er- 
hielt umfangreiche, lockere, poröse Massen, aus welchen es mir 
nach der Auflösung des Überschusses von Haloidsalz gelang, in 
zwei Versuchen eine kleine Quantität nicht vollständig reine, 
optisch anisotrope kleine Prismen abzuschlämmen und abzusieben. 
Diese Prismen löschen in Längsschnitten gerade aus und sind 
isotrop in Querschnitten, optisch sind sie negativ; sie stellen also 
eine Combination eines tetragonalen Prismas mit der Basis dar. 
Sie sind ca. 0,075 mm lang und ca. 0,035 mm breit. 
